1.碳素结构钢 ①由 Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服 点,后面的数字表示屈服点数值,单位是 MPa 例如 Q235 表示屈服点(σs)为 235 MPa 的 碳素结构钢。 ②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。 质量等级符号分别为 A、 B、 C、D。脱氧方法符号:F 表示沸腾钢;b 表示半镇静钢:Z 表示镇静钢;TZ 表示特殊镇静 钢,镇静钢可不标符号,即 Z 和 TZ 都可不标。例如 Q235-AF 表示 A 级沸腾钢。 ③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但 在钢号最后附加表示用途的字母。 编辑本段 2.优质碳素结构钢 ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量, 以平均碳含量的万分之几表示, 例如平均碳含 量为 0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成 45 号钢。 ②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如 50Mn。 ③沸腾钢、 半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出, 例如平均碳 含量为 0.1%的半镇静钢,其钢号为 10b。 编辑本段 3.碳素工具钢 ①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。 ②钢号中的数字表示碳含量, 以平均碳含量的千分之几表示。 例如“T8”表示平均碳含量 为 0.8%。 ③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。 ④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母 “A”,以示区别,例如“T8MnA”。 编辑本段 4.易切削钢 ①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。 ②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为 0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。 ③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。 编辑本段 5.合金结构钢 ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如 40Cr。 ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量< 1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元 素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为 0.4-0.6%, 后者为 0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时, 在元素符号后面应标明含量,可相应表示为 2、3、4……等。例如 18Cr2Ni4WA。 ③钢中的钒 V、钛 Ti、铝 AL、硼 B、稀土 RE 等合金元素,均属微合金元素,虽然含 量很低,仍应在钢号中标出。例如 20MnVB 钢中。钒为 0.07-0.12%,硼为 0.001-0.005%。 ④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。 ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专 用的 30CrMnSi 钢,钢号表示为 ML30CrMnSi。 编辑本段 6.低合金高强度钢 ①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。 ②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如 16Mn 钢,用于桥梁的专用钢种 为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。 编辑本段 7.弹簧钢 弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类, 其钢号表示方法, 前者基本上 与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。 编辑本段 8.滚动轴承钢 ①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。 ②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如 GCr15。渗碳轴承 钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。 编辑本段 9.合金工具钢和高速工具钢 ①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以 千分之几表示。例如 Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。 ②钢中合金元素含量的表示方法, 基本上与合金结构钢相同。 但对铬含量较低的合金工 具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素 含量按百分之几表示的方法区别开来。例如 Cr06。 ③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量, 只标出各种合金元素平均含量的百分之几。 例 如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C” 的通用钢号。 编辑本段 10.不锈钢和耐热钢 ①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为 0.2%;若钢中含碳量 ≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如 00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9 等。 ②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢 对微合金元素的表示方法标出。 编辑本段 11.焊条钢 它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别 于不锈钢“2Cr13”。 编辑本段 12.电工用硅钢 ①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母 DR 表示电工用热轧硅钢,DW 表示电工用冷 轧无取向硅钢,DQ 表示电工用冷轧取向硅钢。 ②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的 100 倍。 ③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为 50 周波 下检验的。 例如钢号 DW470 表示电工用冷轧无取向硅钢产品在 50 赫频率时的最大单位重量铁损 值为 4.7W/kg。 编辑本段 13.电工用纯铁 ①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序 号,例如 DT3。 ②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如 DT8A。 编辑本段 14.Q235B 的性能 Q235B 有一定的伸长率、强度,良好的韧性和铸造性,易于冲压和焊接,广泛用于一 般机械零件的制造。主要用于建筑、桥梁工程上质量要求较高的焊接结构件。 编辑本段 15.Q235B 和 Q235A 区别 Q235A 和 Q235B 的区别:钢材皆属于碳素钢。在国家标准 GB700—88 中,对 Q235A 和 Q235B 的材质区分主要在钢材的含碳量方面,材质是 Q235A 的材质含碳量在 0.14—0.22 \ufe6a之间;Q235B 的材质不做冲击实验,而是常做温冲击实验,V 型缺口。相对来说,材质 是 Q235B 的钢材的机械性能要远远优于材质是 Q235A 的钢材。一般情况下,钢厂在成品型 材出厂之前都在标识牌上做了标识。用户可以在标识牌上判别其材质是 Q235A,还是 Q235B,或其他材质。计压力 P≤1.6MPa;使用温度为 0~350℃;钢板厚度>=20mm Q235 钢分为四种:Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。这是等级的区分,所代表的,主 要是性能中冲击温度的不同不同而已! Q235A 级,是不做冲击; Q235B 级,是 20 度常温冲击; Q235C 级,是 0 度冲击; Q235D 级,是-20 度冲击。 在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。 Q235 钢的主要力学性能如下: 屈服强度: 235MPa;抗拉强度:375-460MPa;伸长率 26%; 冲击功:27J。在板材里,Q235 是最普通的材质,属普板系列。 Q235 中的 Q 代表的是这种材质的屈服,后面的 235,就是指这种材质的 屈服值,在 235 左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。